( -5G ) 



logue une matière reniermant du |)laline et du fer (' ); mais celle-ci, 

 noire, pulvérulente et pyrophoriquc. n'a aucun rapport avec le minéral 

 naturel, et ce précédent aurait pu faire a pv'ori douter du succès de l'en- 

 treprise. 



» Les choses étant disposées à peu près comme pour la préparation syn- 

 thétique de la tœnite, de la kamacite et des autres alliages météoritiques(-), 

 j'ai soumis un mélange de 5 parties de bichlorure de platine et de i partie 

 de prolochlorurc de fer à l'hvdrogène |)ur et sec dans un tube de porce- 

 laine, simplement chauffé au rouge par un feu de charbon de bois. Quand 

 tout dégagement d'acide chlorhydrique eut cessé, on laissa l'appareil re- 

 froidir lentement et l'on en retira une substance métallique, tuberculeuse, 

 ayant l'éclat et la couleur du platine, cohérente et se brisant en fragments 

 irréguliers : de toutes parts, au microscope, on y voit des facettes cristal- 

 lines, octaédriques ou cubiques, de très faibles dimensions. 



» Loin d'être pyrophoriquc, comme le produit de Boussingault, cette 

 substance résiste, sans alléralion aucune, soit à l'acide chlorhydrique, 

 soit à l'acide azotique bouillants. En même temps elle est faiblement, mais 

 très nettement magnétique et, ce qui achève sa ressemblance avec VEisen- 

 plalin, certains de ses grains présentent des pôles, dont les uns sont attirés 

 et les autres repoussés par la même extrémité du barreau aimanté. 



» Dans des expériences où le courant de gaz réducteur avait été trop 

 rapide, il s'est fait en quelques parties du tube une séparation des chlo- 

 rures qui sont inégalement volatils : tels points contenaient du platine 

 sensiblement dépourvu de fer, et tels autres de petits grains noirs de fer 

 à j)eu près pur. C'est la reproduction d'un fait naturel : maintes pépites de 

 platine ne contiennent pas de métal magnétique, et les oxydations ulté- 

 rieures, concomitantes à la serpentinisation, ont transformé le fer natif en 

 fer oxvdulé. 



•y 



)) Il est d'ailleurs bien facile de produire l'alliage de fer et de platine 

 sous la forme de squelette métallique, cimentant ensemble des grains pier- 

 reux, péridotiques ou autres, exactement comme on obtient les alliages de 

 fer nickelé avec la situation qu'ils ont dans les syssidères ; par conséquent, 

 les traits essentiels du gisement du platine au sein des roches magné- 

 siennes sont imités, en niéme temps que l'ensemble des caractères physi- 

 ques et chimiques de cette très intéressante espèce minérale. » 



(') Boussingault, Annales de Chimie et de'Phyaique, 2" série, t. LUI, ji. 44'. 

 (') Stanislas Meumer, Savan/s clrans^rrs. l. WVH, 11" '6. 



